722 
ESTUDIOS 
ofrece una madera muy dura y poco elástica. Da una viruta poco enroscada 
y áspera; rompe oblicuamente; color ceniciento. Es lo mismo que el chi¬ 
charrón, sólo que sus fibras son más retorcidas. En uso común, los propios 
que el chicharrón. Altura de 11 á 12; grueso de 1 á 2; resistencia 398 li¬ 
bras; arco 3 pulgadas cortado de cuatro meses. Lo hay también de playa 
(Bucida bucoras) de las Combretáceas. 
La jagna (Genipa americana), de las Rubiáceas , ofrece una madera 
blanca, compacta y elástica, rompiendo verticalmente en fibras cortas no 
muy delgadas. Dá una viruta corta, poco enroscada y algo áspera. Su co¬ 
lor pardo muy claro. Sirve para cajas de fusil después de la Majagua y 
Barilla. En uso común sirve para catres. El tronco de este árbol se sin¬ 
gulariza por lo redondo. Altura de 6 á 7; grueso de 1 á 2; resistencia 
384 libras; arco 3 pulgadas 9 líneas, teniendo de cortado de seis á siete 
meses. 
La Cuya (Dipholis salicifolia), de las Sapotáceas, es otro árbol en 
Cuba de madera dura y elástica. Rompe verticalmente en fibras largas y 
delgadas, y ofrece una viruta larga, suave, bastante enroscada, con el color 
del acana, aunque más claro. Sirve para durmientes de plaza, y en uso 
común para horcones, y mejor cuando hay agua salobre, pues suele echar 
basta retoños. También es buena pai^ bajo de tierra. Altura de 10 á 12; 
grueso de 1,5 á 2; resistencia 382 libras; arco 4 pulgadas sin romper en¬ 
teramente, pues quedó pendiente de una fibra muy larga, teniendo tres 
meses de cortado. 
La Baria (Cordia gerascanthoides), de las Borragíneos, presenta una 
madera correosa, no muy dura, y rompe verticalmente en fibras delgadas y 
de un largo regular. Da una viruta larga, suave y bastante enroscada, y 
tiene un color ceniciento muy claro con vetas claras. Sirve para juego de 
armas, cajas de fusiles y palancas de dirección. En uso común para fábrica 
de casas, pero no para horcones, y más principalmente si han depermanecer 
en el agua. Es buena para tablas de barco. Su altura de 15 á 16; grueso 
de 2 á 3; circunstancias 334 libras; arco de 3 pulgadas; no rompió entera¬ 
mente, quedando pendiente por la parte inferior de una fibra ancha. Este 
listón era de buena madera, y se procedió á segunda prueba, en la que dió 
326 libras de resistencia, y un arco de 3 pulgadas, de cuatro meses de 
cortado. Pero como este listón manifestase no estar en buena sazón, se 
